— 182 — 



Il campione di 'platinile da me esaminato subì un forte incrudimento, 

 perchè fu ridotto in lamina sottoponendo una spirale di filo di 2 mm. alla com- 

 pressione in un maglio. In questa lega si vedono nettamente i punti critici 

 dei metalli componenti, uno a 825° C. probabilmente dovuto al nichel, e 

 l'altro verso i 700° C., in corrispondenza al punto singolare del ferro (v. ta- 

 bella e fig. III). L'aggiunta del secondo metallo fa abbassare ciascun punto 

 rispetto alla sua posizione nel metallo puro; l'incrudimento poi fa estendere 

 la seconda trasformazione ad una zona da 560° a 708° C. Rispetto all'energia 

 impiegata, le due trasformazioni si comportano presso a poco in modo iden- 

 tico, poiché nell' intorno di ciascun punto critico l'energia emessa viene ri- 

 dotta nel rapporto di 1 a 1,6; si tratta evidentemente di un processo meno 

 energico rispetto a quello che si compie nei metalli puri e nelle leghe irre- 

 versibili. 



Platinite. 



T 514 551 599 632 664 691 724 770 800 832 900 

 E 1,3 2,2 4,2 5,8 7,7 10,2 14,3 21,8 28.5 36,9 54,2 



9-50 9S1 1017 1053 1088 

 73,3 88,6 104,2 121,3 140,0 



Riassumendo si conclude che: 



1°) Il potere emissivo costituisce un mezzo molto sensibile per rile- 

 vare le modificazioni di struttura che subisce il metallo sottoposto a pro- 

 cessi termici: il metodo presenta anche il prezioso vantaggio di fornire un 

 mezzo per l'apprezzamento della quantità di calore messa in gioco durante 

 la trasformazione. 



2°) Dal punto di vista energetico le trasformazioni di struttura si 

 comportano come la fusione dei metalli ossidati, e il calore impiegato è mi- 

 nore nelle leghe che nei metalli puri. 



3°) L'incrudimento delle leghe rende più estesa la zona di trasfor- 

 mazione. 



Ringrazio il prof. Cantone per tutti gli aiuti e consigli dei quali mi 

 è stato prodigo durante questa ricerca. 



